386 



Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



sind bei sehr starker Abplattung verhaltnismaCig diinnwandig, etwa wie 

 Baumwollenfaser, und dann haufig wie diese korkzieherartig gedreht. 

 Die Enden dieser relativ diinnwandigen Bastzellen sind breit und ab- 

 gerundet. Solche Zellen wenden, so wie sie im Mikroskop erscheinen, 

 im starken Wechsel die Schmal- und Breitseite dem Beobachter zu. Die 

 Bastzellen sind gar nicht verholzt; durch Jod und Schwefelsaure werden 

 sie blau gefarbt und durch Kupferoxydammoniak in Losung gebracht. 



-a 



Fig. 127. Vergr. 340. Papierfaserstoffe von Broussonetia papyrifera. q Querschnitte der Bastzellen., 

 h Htillmembran am Querschnitt. // Bastzellenfragmente mit Hiille li, Verschiebungen v, Lumen I und 

 Drehungsstelle rf. m Milehrokre mit koaguliertem Inhalt i, pa Bastparenehym, kr Kalkoxalatkristalle. 



(Nach v. Hohnel.) 



Das Markstrahlengewebe ist reich an oxalsaurem Kalk, welcher 

 etwa 21 30 JJL lange, dicke, schief prismatische Kristallformen bildet. 

 Als Begleiter der Bastzellen treten kristallfiihrende Bastparenchymzellen 



>Hiillen der Bastzellen auch an Fieus-A.rien vonAuer nachgewiesen wurden, so ist 

 ersichtlich, daB die Hullen kein Mittel bilden, um die Bastzellen der Moraceen (im 

 engeren Sinne) von jenen der Artpcarpeen zu unterscheiden. Kommen im Papier neben 

 mit Hiillen versehenen Bastzellen noch Milchsaftscblauche vor, so spricht dieses 

 Kennzeichen sowohl fiir ein aus Moraceenbast hergestelltes Papier, als auch lur ein 

 Produkt, welches aus Ficus oder eincr anderen Artocarpee erzeugte \vtirde. (Gallert- 

 hiillen kommen aber auch bei Papilionaceenfasern und anderen vor. J. Weese.) 



